輪胎

<image>

輪胎是一種環繞於輪圈外圍的圓環形部件，其主要功能在於承載車輛負重、將軸向扭力傳遞至路面以產生牽引力，並引導車輛轉向。現今的汽車和單車輪胎多採用充氣結構，作為車輛與地面之間唯一的接觸媒介，透過其內部填充的壓縮空氣，形成一個具有緩衝功能的接觸面，有效吸收路面不平整所帶來的震動與衝擊。

輪胎源於實心橡膠演變而來。在橡膠工業發展成熟前，早期的輪胎多為固定在木質輪圈上的金屬帶，其作用僅在於緊固輪輻並延緩磨損。隨著硫化技術的發明，實心橡膠輪胎率先問世，隨後發展出舒適性更佳的充氣輪胎並首先應用於單車。隨著汽車工業在20世紀初蓬勃發展，橫截面較大且填充氣壓較低的氣球式球胎應運而生。進入1950年代，隨著輪胎鋼圈設計的改良，無內胎輪胎開始普及。帶束斜交胎在1960年代末期一度盛行，但最終由起源於歐洲的輻射層輪胎取得主導地位，至今仍壟斷全球乘用車輪胎市場。

現代的充氣輪胎並非單純由橡膠製成，而是結合了天然橡膠、合成橡膠、聚酯纖維簾布層以及高強度鋼絲的複合結構。為了提升耐磨度與抓地性能，輪胎配方中會加入碳黑或二氧化矽等化學物質。結構上，輪胎主要由具備排水花紋的胎面與支撐整體的胎體組成；胎面決定了在不同路面條件下的行駛穩定性，而胎體則決定了車輛的載重上限與結構完整性。

輪胎製造與處理也帶來環境挑戰。由於輪胎對化學穩定性有極高要求，這導致廢棄輪胎難以自然降解。不當處理廢胎不僅會佔用大量土地空間，更可能引發釋放劇毒物質的火災。當前的可持續發展策略主要集中於機械化的輪胎回收處理，例如將其研磨成橡膠碎或輪胎衍生骨料（TDA）用於土木工程，或透過熱裂解等化學程序製成輪胎衍生燃料（TDF）。此外，輪胎在行駛過程中因摩擦產生的微塑膠顆粒，已成為現代微塑膠污染物的主要來源之一。

## 演進史

### 起源及早期技術演變

輪胎的起源可追溯至古代對陸上運輸工具的保護措施。最早期的輪胎並非獨立的彈性部件，而是環繞在木製輪圈外的皮革帶或金屬環（早期為鐵，後期為鋼）。當時的木輪匠會利用金屬熱脹冷縮的物理特性，將加熱後的金屬環套入車輪，隨後噴水冷卻使其劇烈收縮，從而緊箍輪轂以增加結構強度並減少磨損。這種傳統工藝一直延續至工業革命時期。

現代輪胎的技術轉型始於19世紀中葉。美國發明家查理斯·固特異於1839年發現橡膠與硫磺加熱後能形成穩定而具彈性的材料，並在1844年取得硫化橡膠的專利。1846年，當時正在英格蘭從事類似研究的橡膠製造商托馬斯·漢考克 (發明家)，亦取得了與固特異同樣的成功。這項技術使橡膠能抵抗高溫與低溫，成為日後包括輪胎在內的多種工業產品的基礎。充氣輪胎的概念最早可追溯至1845年，當時蘇格蘭發明家羅伯特·威廉·湯姆森（Robert William Thomson）取得第10,990號英國專利，被視為首位為充氣輪胎申請專利的人。他提出在車輪外圍加裝由中空的橡膠圈，使車輪在行駛時能以空氣作為緩衝，從而減少震動及噪音。湯姆森的設計採用多層帆布浸膠後黏合（如印度橡膠及古塔膠），再經硫化處理，外層以皮革包覆，並以手動泵充氣，已具備現代輪胎的雛形。湯姆森其後亦在法國（1846年）及美國（1847年）取得相關專利。

然而，儘管湯姆森的發明在當時引起關注，但由於其外觀與結構過於前衛，被當時社會視為一種昂貴的奇趣物品而非實用零件，並未對當時的交通工具產生重大影響。隨著時間流逝，這項領先時代的技術逐漸被公眾遺忘，直到數十年後充氣輪胎開始風行，後世發明家才驚覺湯姆森早已奠定了技術基礎。19世紀後期，隨著腳踏車普及，橡膠輪胎開始受到重視。當時橡膠製造商為各種自行車及小型車輛開發各式實心輪胎，並在材料、耐磨性及固定方式上作出多種改良。至1884年，英國的查爾斯·麥金托什公司（Charles Macintosh and Co.）申請了一項具有中空或多孔中心結構的輪胎專利，旨在提升彈性，這項設計標誌著輪胎開始從傳統實心向更具緩衝能力的結構過渡。

### 輪胎工業的商業化

充氣輪胎從實驗發明走向全球產業，關鍵在於英國獸醫約翰·鄧祿普（John Boyd Dunlop）的推動。1888年，鄧祿普為了減輕兒子在凹凸不平的路面上騎乘三輪車時的震動，研發出由橡膠管與充氣閥組成的簡易充氣輪胎，並以膠帶固定於木製輪圈。鄧祿普於1888年在英國取得的單車用充氣輪胎專利（第10607號專利），其後在專利訴訟中因湯姆森於1845年已取得類似的充氣輪胎專利而被裁定無效。湯姆森的專利雖未能商業化，但在法律上構成先前技術，直接影響了鄧祿普專利的有效性，但鄧祿普成功證明了橡膠在承受磨損的同時能保持卓越彈性。

鄧祿普在商業上的成功，很大程度上歸功於其對其他關鍵技術的敏銳收購。由於鄧祿普本人的發明在技術細節上與湯姆森的設計高度重疊，公司遂收購了查理斯·金斯頓·韋爾奇（Charles Kingston Welch）於1890年取得的可拆卸鋼絲輪胎專利（Detachable wire bead tire）。這項技術徹底解決了輪胎與輪圈的固定難題：它在橡膠內胎與帆布外殼之外，於胎緣加入兩條鋼絲圈，使其能緊嵌於特殊凹槽的鋼圈中，這項設計成為後來扣邊輪胎的基礎。

巧合的是，兩位來自紐約州水牛城的美國發明家，亞歷山大·布朗（Alexander T. Brown）與喬治·斯蒂爾曼（George F. Stillman），亦於1892年12月獲得了極為相似的專利授權（第488494號專利）。鄧祿普公司承認這項美國發明具備完全的獨立性與原創性，遂支付了10萬美元購買該專利，並以此作為鄧祿普品牌進軍美國市場的法律依據。這項技術隨後由美國鄧祿普公司（American Dunlop Co.）持有，並授權鑽石橡膠公司（Diamond Rubber Co.）生產，而哈特福橡膠公司（Hartford Rubber Works Co.）則將這項原本用於單車的技術演化成現代汽車輪胎的雛形。

在鄧祿普公司完成重組及上市後，隨即從赫特雨靴（North British Rubber Co., Limited）手上收購了由威廉·厄斯金·巴特利特（William Erskine Bartlett）於1890年取得的扣邊輪胎（Clincher tire）專利（第16783號專利）。這項發明徹底改變了輪胎與輪圈的連接方式：它捨棄了鋼絲固定，轉而將輪胎外殼的邊緣設計成加厚的凸緣（胎唇），使其能精準地嵌入輪圈內彎的勾緣之中。當輪胎充氣時，內部壓力會將這些凸緣牢牢推向輪圈邊緣，實現穩固的物理鎖定。扣邊輪胎配合分開硫化再黏合的胎面（Tread）製作技術，大幅地提升了行車安全性，兩者直到20世紀中葉輻射層輪胎出現之前都未被根本改變。

### 鄧祿普的專利紛爭

隨著充氣輪胎技術的普及，鄧祿普公司於1895年正式更名為鄧祿普充氣輪胎公司（Dunlop Pneumatic Tyre Co., Limited），當其在1896年公開發行時其市值已高達500萬英鎊。雖然該公司最初憑藉專利壟斷英國市場並獲取巨額利潤，但其管理層預見到專利終有過期的一天，遂於1899年成立子公司鄧祿普橡膠公司（Dunlop Rubber Co., Limited），並在伯明罕設立生產工廠，正式轉向製造業與垂直整合模式。這一戰略轉型使鄧祿普演變成一個橫跨橡膠樹種植園、棉紡廠及全球多國（如法國、德國、加拿大、日本）工廠的跨國企業。

然而，隨著輪胎市場的利潤日益豐厚，各大橡膠製造商紛紛試圖分一杯羹，專利侵權與法律訴訟接踵而至。鄧祿普公司為了捍衛其技術壟斷地位，陷入了持續多年的訴訟戰，其輪胎的每一項構造細節幾乎都曾在各級法院接受審訊。雖然英國上議院最終作出了有利於鄧祿普的裁決，但侵權行為並未終止，該公司曾在一年內同時處理高達162宗待決訴訟。頻繁的法律鬥爭最終未能完全封鎖競爭對手，其壟斷範圍隨著多次判決而逐漸縮小。

這段長達十多年的專利壟斷期最終在20世紀初畫下句號。1904年9月16日晚上，即韋爾奇專利在英國期限屆滿之日，鄧祿普公司在一場晚宴上象徵性地將專利副本投入火中焚毀。當時的公司主席表示，這項專利的過期與其說是一種損失，不如說是一種解脫，標誌著企業終於能從無休止的法律訴訟中抽身，全面轉向自由競爭的市場。相比之下，由於美國專利法規定的保護期長達17年，相關技術在美國市場的保護一直持續到1909年才正式結束。

### 汽車充氣輪胎的改良

最初的充氣輪胎主要應用於單車，其特點是橫截面較小且需維持極高氣壓。雖然早期汽車曾使用實心橡膠輪胎或金屬輪圈，但這些設計在舒適度、速度及耐用性方面均未如理想。充氣輪胎能提供更佳的緩衝效果，使汽車能以更高速度、更長距離及更平穩的方式行駛，因而成為推動汽車普及的重要技術之一。1891年，愛德華·米芝蓮（Edouard Michelin）與安德烈·米其林（André Michelin）推出了可拆卸充氣輪胎。1895年，米芝蓮兄弟在巴黎—波爾多—巴黎汽車賽事中，在名爲「閃電號汽車」（Éclair）的參賽車輛上使用他們贊助的可拆卸式充氣輪胎，這是充氣輪胎首次應用於汽車比賽，雖然最終因輪胎問題與機械故障未能獲勝，但這次比賽證明了充氣輪胎在汽車上的可行性。

1901年，固特異（Goodyear）研發出首款直壁式輪胎（Straight-side tire），其核心創新在於胎唇位置內嵌了編織鋼絲。這種設計透過複雜的鎖定裝置將輪胎固定於輪圈上，由於胎壁不再需要像早期扣邊胎般向內彎曲以契合輪框，使其容氣量增加了一成，顯著提升了行車的舒適度與抓地力。隨後出現的可收縮劈裂式輪圈（Split demountable rim），使輪胎的裝卸不再完全依賴費力的撬棍。1906年，固特異推出了全球首款「快拆式輪胎」（Quick-detachable tire），這款輪胎延續了直壁式設計，利用較高的胎壓提供更平穩的駕駛體驗，並採用具韌性的鉚接織物材料（Rivet fabric），有效吸收路面震動並解決了輪胎邊緣撕裂的隱患。由於這種新型輪胎需要匹配全新的專用輪圈，固特異採取了直接向汽車製造商供貨的策略，將重點轉向原廠配套市場。

為了應對頻繁的使用與路邊維修需求，工程界開始將研發重心轉向輪圈及其固定裝置的改良。早期的扣邊輪胎依靠胎邊卡入輪圈凹槽固定，拆卸極為費力。1900年代初，汽車普及後經常發生爆胎的情況，美國廠商研發出整體可拆卸式輪圈（Demountable rim），讓駕駛者能攜帶已充氣的後備胎隨時更換；隨後又出現了能更快拆卸的快拆式輪圈（Quick-detachable rim），在1910年代至1920年代成為美國汽車的標準配置。與此同時，輪胎內部的結構也在不斷地改良，由傳統的帆布編織（Fabric tire）轉向耐用的簾布層（Cord tire）設計。這種結構上的改良，配合更合理的橡膠硫化配方，使輪胎的行駛里程與保用壽命得到大幅延長。

1910年，百路馳（BFGoodrich）首次在輪胎橡膠中加入碳煙，大幅提升輪胎的耐磨性、抗紫外線能力及使用壽命。這項技術使原本呈白色的輪胎逐漸變為黑色，並成為往後所有橡膠輪胎的標準配方。1920年代，德國拜耳實驗室成功研發合成橡膠。1937年，固特異（Goodyear）成功研發並測試了美國首款以合成橡膠製成的輪胎，並採用了該公司自主研發的合成橡膠物質「Chemigum」（丁二烯丙烯腈共聚物，丁腈橡膠的一種變體），標誌著美國輪胎工業在擺脫對天然橡膠進口依賴方面邁出了關鍵一步，為二戰期間大規模生產合成橡膠輪胎奠定基礎。

### 美國輪胎工業的崛起

20世紀初，隨著美國汽車工業實現大規模生產，輪胎需求急劇增長，引發了激烈的市場競爭。美國輪胎業曾發展成為規模最大的汽車零件產業，其龍頭企業在美國製造業中佔有舉足輕重的地位。1917至1922年間，平均每年有42間新公司加入，總數達249間。早期市場由古德里奇（Goodrich）及優耐陸（U.S. Rubber）等多元化經營的企業主導，特別是在售後替換市場擁有顯著優勢。然而，隨著1910年代固特異（Goodyear）與凡世通（Firestone）等後起之秀通過大規模設備投資與專業化生產策略崛起，市場版圖開始重組。

最初，輪胎製造商高度依賴小型零售商，雙方維持緊密的合作與資金支援關係；但隨後各大廠商積極推行垂直整合，建立公司直營店，導致製造商與零售商之間出現利益衝突。同時，郵購龍頭（如西爾斯百貨）、石油公司及汽車零件零售商紛紛進場，並委託主要輪胎廠代工生產自有品牌的輪胎。這種多元供應策略加劇了價格戰，使輪胎價格在1930年代持續下滑，導致大量中小企業因利潤萎縮而倒閉，市場最終向「四大巨頭」（Big 4）高度集中。以1948年的資產價值計算，固特異、美國橡膠、凡世通及古德里奇均位列全美前百大企業。若以員工人數排行，固特異與凡世通在1950至1970年代期間，多次躋身全美工業企業前二十強。

美國輪胎業的競爭力自1920年代起便超越了英國與德國等歐洲對手，成為全球輪胎產業之冠。當時美國企業在勞動生產率上展現出絕對優勢，例如在1920年代中期，英、德兩國輪胎業的生產率僅為美國公司的四成。當時的美國俄亥俄州阿克隆是多家輪胎企業的所在地，素有「世界橡膠之都」的稱號。1930年代，全美近三分之二的輪胎產自阿克隆，當地輪胎工廠的人均年產量高達799條輪胎，而同期英國工廠的人均產量僅為259條。這種顯著的技術與管理優勢，奠定了美國輪胎工業在20世紀前大半葉的全球霸主地位。

1930年代末，美國對天然橡膠的消耗量佔全球供應的一半，且高度依賴東南亞進口。隨著第二次世界大戰爆發，東南亞的供應線被切斷，橡膠作為關鍵戰略物資的極度短缺。為了保障軍用需求，美國政府自1941年底起停止輪胎銷售，並於翌年初實施輪胎配給制度，成為戰爭期間首個及持續時間最長的配給物資。民用車輛在配給制下受到嚴格限制，每輛私家車僅獲準保留四條輪胎及一條後備胎，其餘必須上繳。由於優質輪胎極為稀缺，政府甚至建議車主記錄輪胎序列號以防盜竊。當時實行的聯邦汽油配給制度，其主要目的除了節省燃油外，很大程度上是為了強制減少車輛行駛里程，從而降低輪胎的損耗速度。與此同時，美國政府牽頭開展一項史無前例的技術合作，由多家橡膠企業和及大學實驗室共同研發出名為「政府橡膠—苯乙烯」（GR-S）的通用合成橡膠，並成功實現大規模商業化生產，使美國的合成橡膠產業實現了飛躍式發展，首批500萬條GR-S輪胎於1943年迅速交付使用。

1946年，百路馳工程師弗蘭克·赫澤格（Frank Herzegh）申請無內胎輪胎專利（Tubeless tire），並於1947年正式公布這項技術。無內胎輪胎以輪胎本體與輪圈形成氣密結構，取代傳統的環形內胎，能在被刺穿時緩慢洩氣，避免內胎爆裂所造成的突然失控風險。無內胎輪胎在1950年代中期成為美國新車的標準配置。

### 輻射層輪胎的普及

20世紀最重大的輪胎技術變革，則是由米芝蓮公司研發的輻射層輪胎（Radial Tire）。早於1930年代後期，米芝蓮已研發出橡膠與鋼絲的有效黏合技術，使鋼絲能用作輪胎骨架材料，以改善輪胎的散熱性能、承載能力和結構強度。1946年，米芝蓮研發出輻射層輪胎並在法國取得專利，並於1949年向市場推出第一款輻射層輪胎「米芝蓮X」（Michelin X）。傳統斜交層輪胎（Bias ply）將橡膠織物以約35度角交錯排列以維持穩定性，而輻射層則將簾布層簾子線以90度垂直於行駛方向排列。相比傳統的斜交層輪胎，輻射層輪胎在操控穩定性、降低行駛溫度與燃油經濟性上均有優勢。

1950年代，米芝蓮與倍耐力（Pirelli）共同推動輻射層輪胎在歐洲普及，雪鐵龍2CV、蘭吉雅奧雷利亞B20等均是首批將輻射層輪胎作爲標準配置駛下生產線的經典車款，而日本輪胎廠（如普利司通、鄧祿普日本分公司）亦在1960年代開始生產輻射層輪胎。相比之下，當時美國市場仍由傳統的斜交層輪胎主導，輻射層輪胎的普及進度與歐洲相比明顯嚴重滯後，至1970年代初，輻射層輪胎在美國的市佔率僅為6至8%，遠低於歐洲市場的65%，這亦成為當時美國輪胎工業衰退的重要因素之一。

在1960年代，美國輪胎製造商曾試圖透過減少簾布層數量並增加簾線直徑來降低成本，卻引發了市場的反感與銷售災難。雖然美國輪胎製造商當時已意識到輻射層技術的優勢，但全面轉向生產輻射層輪胎仍面臨多重障礙。一方面，美國車廠因不願重新設計懸掛與轉向系統以適應輻射層輪胎較硬的特性，導致低速行駛時震動較大；另一方面，生產輻射層胎需要更換極為昂貴的專用設備，無法利用現有的標準化生產線。

為了緩解技術轉型帶來的壓力和適應美國市場，固特異於1967年研發出帶束斜交胎（Bias belted tire）作爲折衷方案。這種設計結合了斜交胎的結構基礎與類似輻射層輪胎的加固束帶（Belt），在不需大規模更換汽車懸掛系統的情況下，提供了接近輻射層胎的耐用性與防刺穿能力。這項創新隨後獲得美國各大車廠採納，到1970年，美國已有85%新車改用帶束斜交胎。然而，過度依賴帶束斜交胎使美國製造商再次錯失了最佳轉型時機，最終被迫在1970年代石油危機及經濟衰退的雙重打擊下，被迫面對極高的設備更新成本。

面對輻射層技術所需的龐大資本投入，除固特異外，多數美國傳統巨頭選擇縮減輪胎業務規模，甚至出售海外業務。當時美國市場結構嚴格限制了境內企業的併購及重組，聯邦貿易委員會（FTC）的監管與汽車製造商對供應商多元化的要求，使本土企業難以透過整合來實現規模經濟。相比之下，國際汽車市場正快速邁向全球化，促使普利司通（Bridgestone）等外國品牌隨著日系汽車出口而進入美國替換市場。由於高昂的運輸成本，這些外國企業隨後透過收購美國本土工廠來實現本地化生產，進一步蠶食原有的市場份額。

研究與開發成本的激增，使得只有具備全球銷售規模的跨國企業才能生存。在1980年代的收購潮中，由於歐洲與日本企業擁有較為複雜的股權結構或合夥限制（如米芝蓮的有限合夥制），美國企業幾乎不可能反向併購海外對手；反之，美國市場透明且開放的環境，使本土品牌極易成為外資收購的目標。1982年至1989年間，美國輪胎行業有75%的公司遭遇併購或重組，超過一半的企業最終被外國公司收購。到1980年代末，凡世通（Firestone）、優耐陸（Uniroyal）、古德里奇（Goodrich）、岩士唐（Armstrong）、通用輪胎（General Tire）等傳統美國大廠全部落入外資手中。在1976年，北美地區售出的汽車輪胎中僅有44%屬於輻射層輪胎，至1989年這一比例已升至94%。

## 功能

輪胎是車輛與路面之間的唯一媒介。對於一般的轎車而言，每條輪胎的接地面積僅約成年男性手掌大小，四條輪胎與地面接觸的總面積甚至不足一張A4紙。然而，這細小的區域卻肩負著引導車輛在各種天氣狀況下安全行駛、平穩過彎以及應付路面坑洞衝擊的重任。輪胎與路面之間的連接，本質上是橡膠表面與路面的凸起及孔隙進行黏附的物理過程。為了使這種黏附機制發揮最大效能，輪胎必須具備足夠的胎紋深度以便排水，同時橡膠材質必須保持高度彈性與柔韌，方能順應路面微小的起伏。

在承載負荷的功能方面，充氣輪胎透過內部氣壓來抵銷車輛重量。當車輛負重增加，輪胎會產生相應的變形，直至接地面積的平均壓力與內部氣壓達到平衡。例如，在35PSI的胎壓下，350磅的負荷約需10平方英寸的接觸面。因此，較大的載重量往往需要更大的接地面積或更高的胎壓，這亦是輪胎規格必須遵循工業標準的原因。

輪胎與路面之間的摩擦力是車輛實現起步、制動及轉向的動力來源，而胎面花紋則是應對複雜天氣與路況的關鍵。雖然平滑的賽車胎或磨損的輪胎在乾燥路面上具備良好抓地力，但在雨天極易因無法排除積水而引發水漂效應，導致車輛失控。現代的胎面花紋設計旨在排除路面積水，同時在抓地力、耐磨性及降低噪音等互相衝突的需求之間取得平衡。

此外，充氣輪胎需要吸收路面不平整所帶來的震動與衝擊，其物理表現如同車輛的彈簧與懸掛系統。輪胎的性能通常受控於三大要素：車輛的使用環境、輪胎的耐磨度與胎體耐久性等機械性能，以及操控精準度與舒適感。這些屬性之間存在複雜的聯動關係，任何針對特定因素的設計調整，都會對其他方面的性能產生正向或負向的連鎖反應，最終形成作用於行駛車輛上的複雜力系。

## 應用

### 汽車輪胎

汽車輪胎通常根據其服務的車輛類型、承載負荷及具體應用環境進行分類。對於乘用車使用的輕型輪胎，其設計負荷範圍通常在250至500公斤之間；而輕型至中型貨車及客貨車的驅動輪負荷則可達500至1,500公斤。除了基本的道路用途，輪胎還根據行駛速度進行分級，從緊湊型轎車、運動型轎車到高性能跑車，各類車輛均有其對應的輪胎速度安全指標。

在應對極端氣候方面，雪地胎是專為冰雪路面設計的特種輪胎，其胎面溝槽較寬，能產生更強的抓地力；若通過特定的冬季性能測試，胎側會標註「三峰雪花」（3PMSF）標誌。這類輪胎在攝氏7度以下的低溫環境中性能最佳，部分款式更嵌入金屬或陶瓷防滑釘以應對堅硬冰面，但防滑釘在鋪裝路面上行駛會磨損路面並產生粉塵，因此各國法規對其使用均有嚴格限制。相比之下，全季胎（All-season tires）雖然標註有泥雪（M+S）標誌，但其溝槽設計介乎雪地胎與常規胎之間，雖在在路面上行駛時較安靜舒適，但在極端冰雪下的抓地力明顯不及專業雪地胎.。

針對野外駕駛需求，越野輪胎可分為全地形胎（A/T）與泥地胎（M/T）。全地形胎旨在平衡越野抓地力與公路行駛的寧靜度，在雨雪及沙石路面上表現均衡；泥地胎則具備更深、更開闊的花紋，能夠在泥濘、岩石等惡劣地形提供強大抓地力，但在公路路面的行駛噪音、舒適性與油耗表現則較差。對於追求極致速度的高性能輪胎（H/P）及超高性能輪胎（UHP），其設計時速可達200至300公里以上，雖然犧牲了部分乘坐舒適度與耐用性，但能提供卓越的操控精準度和高速穩定性。除此之外，電動車（EV）的普及亦對輪胎提出了新要求，電動車因配備電池而車身較重，並且瞬間扭力較大且需兼顧續航力，故需具備較高載重指數與較低滾動阻力的專用型號輪胎。

在特殊功能領域，失壓續跑胎（防爆胎）透過強化的胎側支撐，確保在爆胎後仍能以低速行駛一段距離，省卻了攜帶後備胎的空間。賽車輪胎則分為街道合法胎（DOT）、全平滑胎（Slicks）及雨胎（Wet）。賽車輪胎以犧牲壽命為代價來換取極限抓地力，其中全平滑胎沒有任何花紋以獲得最大的接地面積，因此又被俗稱為光頭胎，而雨胎則具備複雜的排水槽以防止水漂效應。街道合法胎是指符合交通法規要求，獲准在公共道路上行駛的高性能輪胎，這些輪胎在外觀上接近全平滑胎，但帶有最少限度的胎紋以滿足法規要求。

用於大型巴士與貨車等重型商用車的輪胎，其輪胎負荷可達1,800至2,500公斤甚至更高，且常以雙胎並裝方式安裝於後橋驅動軸上。這類輪胎包括截面高度僅為胎面寬度45%至70%的低扁平比輪胎（Low profile tire），以及旨在取代雙胎並裝、提供同等接地壓力的超級單胎（Super-single tire）。

### 機車輪胎

由於機車屬於單軌跡車輛，其逆操舵轉向機制依賴車身傾斜，因此其輪胎設計與汽車輪胎有明顯差異。汽車輪胎具備相對平坦的胎面截面，其接地面積在行駛過程中尺寸與形狀變化極小；相比之下，機車輪胎採用圓弧形的冠狀截面，使接地面積隨著過彎時的傾角變化而改變形狀與大小，以確保車身傾斜時胎面仍能與地面保持足夠的接觸。由於機車輪胎相對狹窄，可以提供的總摩擦力極其有限，這要求駕駛者在操作時必須精確分配和維持可用的輪胎摩擦力。

機車在行駛時產生的各種物理力，包括煞車時的制動力、過彎時的橫向力及加速時的牽引力，皆須共同分享這份有限的摩擦力。例如，當機車過彎時的傾角愈大，消耗於抗衡離心力的橫向抓地力就愈多，此時可供煞車使用的剩餘抓地力便會相應減少。若加速過猛，則會佔用過多的摩擦力，導致轉向性能下降。一旦任何一項操作超出了輪胎當時所能提供的總摩擦力，便會導致車輛失控。

### 飛機輪胎

與汽車輪胎不同，飛機輪胎主要用於在鋪設平整的跑道上起降，並需要在起飛與降落的瞬間承受劇烈的速度衝擊、極大的載重壓力以及劇烈的溫度波動。雖然飛機輪胎以靜止時的峰值載重為設計基準，但降落時產生的側偏負荷亦是關鍵安全指標。為了防止在濕滑跑道發生水漂效應，航空輪胎胎紋通常僅設計縱向的直線溝槽，而不設橫向溝槽或細接縫，以確保在高速滾動下的結構完整性。至於需要在荒野地帶起降的小型荒野飛機，則會配備大直徑、低氣壓的「苔原胎」（Tundra tires），以便在未經鋪裝的地面著陸。

現代航空輪胎主要採用先進的合成橡膠、尼龍或芳綸纖維強化的胎體結構，並透過多層簾布層以確保強度。技術分類上主要分為斜交胎與輻射層輪胎，前者以高可靠性與維修便利性著稱，至今仍廣泛應用於舊型客機與部分軍用飛機；後者則憑藉更輕的重量、更佳的散熱效能及更長的耐用度，成為波音787與空中巴士A350等新一代民航客機的首選。

在航空史上，早期的飛機並未配備輪胎。1903年的萊特飛行器最初依靠導軌系統啟動，並使用雪橇式起落架降落。直至1909年，固特異研發出首款專為飛機設計的充氣輪胎，才逐漸取代了早期航空先驅所使用的單車輪胎或滑軌。20世紀中葉之後，隨著大型噴射式客機的普及，航空工業也致力研發更優質的材料與技術，推出適應市場需求的飛機輪胎。1981年，米芝蓮將輻射層輪胎結構首次應用於飛機輪胎。1983年，固特異生產出首款用於商用飛機的輻射層輪胎，並成功獲得美國聯邦航空管理局（FAA）認證。

航空輪胎的設計規範極為嚴謹，原始設備製造商（OEM）會針對每款機型訂定精確的輪胎尺寸、層級評等（Ply rating）及胎壓要求，這些參數直接影響飛機的地面滑行表現與降落安全性。為了提升經濟效益，商用飛機普遍採用胎面翻新設計（Retreadable），讓胎體在磨損後能多次更換胎面。

### 單車輪胎

單車輪胎根據行駛路面與輪數需求而設計，目前主流分為三大類：開邊胎（Clincher）、管狀胎（Tubular）及真空胎（Tubeless）。絕大多數市售單車採用開邊胎，其原理是利用胎唇扣緊輪圈邊緣，並透過內胎產生的氣壓將胎唇壓向輪框。在業界標準方面，單車輪胎的尺寸規格由ISO 5775國際標準統一管理。針對不同地形，單車胎面會呈現由平滑（公路用）到佈滿粗大抓地齒（越野用）的變化，以滿足牽引力與滾動阻力之間的平衡。

### 工業用輪胎

工業用輪胎主要應用於叉車、拖拉機、挖掘機及壓路機等重型機械。這類輪胎的設計取決於作業環境：在平滑室內地面運作的車輛通常使用全平滑胎面以增加接觸面，而於鬆軟地面作業的機械，例如建築車輛、農林機械、全地形車等則配備深且寬的胎紋，以在泥沼、沙地或礫石路面提供穩定的推動力。為了應對極端負重或防止爆胎導致作業中斷，許多工業輪胎採用實心橡膠或內部填充EVA泡沫材料的結構，而非傳統的充氣設計。

## 主要形式

### 斜交胎

斜交胎（Bias tire）的構造特點在於其胎體簾布層（Body plies）的排列方式。這種輪胎的簾子線由一側胎唇（Bead）斜向延伸至另一側胎唇，其與胎面中心線的夾角通常介乎30至40度。生產時，各層簾布會以相反的方向交錯鋪設，形成交叉的網狀矩陣，最後再敷設胎面橡膠。由於其胎面與胎側共享相同的結構簾布層，整個胎體在受力時會形成一個連動的整體。

這種交叉網狀設計賦予了胎側極高的剛性與抗衝擊能力，能有效阻止刺穿傷口因局部剪切力而惡化，因此在惡劣環境下展現出極高的耐用度。在低速且地形複雜的環境中，由於斜交胎通常使用較輻射層輪胎更為柔軟的橡膠配方，胎體能順應岩石、坑窪等凹凸不平的路面，並在蠕行時透過整體的揉動與變形，輕易甩掉嵌在胎紋中的泥沙與黏土，從而在鬆軟或碎石地形中提供優異的低速牽引力。

然而，這種高形變特性亦是一把雙刃劍，它會顯著增加輪胎的滾動阻力，導致車輛油耗上升。當車輛進入高速公路行駛時，斜交胎的結構弱點便會暴露。由於交錯的簾布層在滾動過程中會不斷產生相對位移，層與層之間的摩擦會引發劇烈的內部剪切應力，進而轉化為熱能。這種內部發熱不僅會加速橡膠老化，還會導致胎面產生局部搓動，造成不均勻磨損並縮短輪胎壽命。此外，在高速行駛時的離心力作用下，這種結構的動態剛性不足，會導致接地面積形變，從而削弱高速時的操控精準度、抓地力與乘坐舒適感。

儘管斜交胎在乘用車市場已非主流，但憑藉其結構簡單、製造工藝成熟以及生產成本低的優勢，時至今日它仍廣泛應用於重型工程機械、貨車、拖車、農用工具車以及部分發展中市場。斜交胎在抗胎側刺穿與低速大負載作業中所展現的經濟效益，依然令其在特種車輛領域維持著重要的市場地位。

### 帶束斜交胎

<image>

帶束斜交胎（Belted bias tire）是介乎傳統斜交胎與現代輻射層輪胎之間的過渡性設計。其結構基礎源於傳統的斜交胎，即擁有兩層或更多層以交錯角度延伸的聚酯、人造絲或尼龍基底簾布層，這些纖維線在生產前均經過嚴格的熱定型處理以穩定結構。該設計的核心改良在於胎面正下方的區域額外敷設了兩層或更多層的環向穩定帶束層（Stabilizer belts）。這些帶束層由玻璃纖維或鋼絲組成，並以不同的交錯角度覆蓋於胎體之上。

這種剛性帶束層的加入，有效限制了輪胎在充氣與滾動時胎體沿圓周方向的擴張，進而起到加固與穩定胎面區域的作用。得益於胎面剛性的提升，輪胎在行駛時的局部搓動與變形大幅減少，不僅改善了車輛的操控穩定性，更顯著降低了滾動阻力，從而改善了輪胎的耐磨表現與燃油經濟性。同時，由於其底層仍保留了斜交胎的交叉架構，它依然具備斜交胎低速行駛時胎側剛度適中、吸震良好的乘坐舒適感。

這項技術最初由岩士唐公司（Armstrong）引入，但隨後由固特異（Goodyear）將其發揚光大。固特異憑藉於 1967年推出「固特異Polyglas」輪胎成功打開大眾市場，該產品以聚酯纖維為胎體網格，並搭配玻璃纖維帶束層，成為當時美國市場上最暢銷的輪胎款式之一。然而，帶束斜交胎並未能完全解決斜交胎的先天缺陷，在輪胎滾動變形時，基底的交錯簾布層之間依然會產生相對位移與內部剪切力，這無可避免地會引發內部發熱並加速橡膠老化。此外，由於多層帶束結構令材料投入與製造工序更為複雜，其生產成本亦顯著高於傳統斜交胎。

### 輻射層輪胎

輻射層輪胎（Radial tire）的構造特點在於胎體簾布層的排列方式，簾子線由一側胎唇以約90度直角垂直跨越胎面延伸至另一側胎唇，各層簾線彼此平行，因形同地球的子午線而得名為子午線輪胎。在這種放射狀排列的胎體上方、即胎面正下方，另外敷設了兩層或更多層以傾斜角度交叉排列的環向穩定帶束層。胎體簾布通常由尼龍或聚酯纖維製成，而帶束層則多採用高強度的鋼絲、玻璃纖維或芳綸纖維，共同構建出兼具高剛性胎面與高彈性胎側的複合結構。

這種結構設計為輪胎帶來了革命性的力學優勢。由於胎側簾線採垂直排列，在承受車輛負荷與滾動變形時，簾布層之間不會像斜交胎般產生劇烈的交錯摩擦與剪切力。這使胎側能更輕易地順應路面形變，顯著減少了內部發熱，並大幅降低了滾動阻力，從而提升了車輛的高速行駛表現與燃油經濟性。與此同時，剛硬的環向帶束層有效穩定了胎面形狀，擴大了輪胎的接地面積，使其在過彎與轉向時能提供更均勻的磨損、更卓越的抓地力以及更精準的操控感，並在高速行駛下維持平穩舒適與防爆胎性能。

然而，輻射層輪胎獨特的剛柔並濟設計亦有著特定的力學局限。由於胎面部分的帶束層剛性極高，在低速行駛或行經粗糙路面時，輪胎無法有效吸收細碎的垂直衝擊，往往會產生較為生硬、顛簸的乘坐感。此外，在極端惡劣的越野地形中，其柔軟的胎側容易受到尖銳物體的橫向割損，越野可靠性不及胎側強韌的斜交胎。在製造層面上，輻射層輪胎因結構複雜且工序繁多，製造成本顯著高於斜交胎。儘管過去受限於成型工藝，大尺寸（如直徑42英寸以上）的輻射層輪胎在早期製造難度極高且較為罕見，但隨著現代工業技術的進步，這種尺寸局限在如今的重型機械與工程輪胎領域已逐步被克服。

### 半充氣輪胎

半充氣輪胎（Semi-pneumatic tires）是一種介乎傳統充氣胎與實心胎之間的特殊結構。其設計特徵在於胎體內部擁有一個空心構造，但並不依賴氣壓來承載重量。這種結構賦予了輪胎輕量化、低成本以及完全免受刺穿爆胎困擾的物理優勢，同時能利用空心處的橡膠形變提供基本的避震與緩衝效果。在商業生產中，這類輪胎通常與輪圈、一體化滾珠軸承組裝成完整組件出廠，廣泛應用於家用割草機、輪椅及手推車等設備。針對工業環境，半充氣輪胎亦有高剛性的強化版本，其特殊的胎唇鎖定設計能確保在高負載作業下不會脫離輪圈。

### 免充氣輪胎

免充氣輪胎（Airless tires）則完全摒棄了空氣支撐的架構，主要應用於爆胎風險極高或維護成本高昂的範疇。這類輪胎由高密度的實心橡膠或工程塑膠化合物透過模具成型，具有極高的剛性與抗磨損能力。在民用與輕工業領域，實心輪胎常見於滑板、高爾夫球車、滑板車以及各類輕型拖車。而在物流與重工業中，實心輪胎主要用於物料搬運設備，特別是頻繁承受極端載重的叉車。由於實心橡膠缺乏彈性且結構緊密，這類重型實心胎在安裝時無法像常規輪胎般手工裝配，而必須藉助專用的液壓輪胎壓床將其強行壓入輪轂。

## 規格標準

### 尺寸

為了確保不同製造商所生產的輪胎、輪圈及相關配件（如內胎、氣門嘴）可互換使用，各國均設有相應的工業標準組織。在美國，輪胎製造商自願參與輪胎輪輞協會（The Tire and Rim Association, Inc.，TRA），該機構負責制定並頒布相關的工程技術標準。隨著輻射層輪胎於1970年代初期在北美市場普及，TRA引入了「P-metric」標記法。而在歐洲，則普遍採用不帶車型前綴的公制標記法「Euro-metric」。

以典型美規規格「P205/70R15」為例，前綴字母代表輪胎的適用車型，「P」代表乘用車（Passenger car），「T」代表臨時後備胎（Temporary），「LT」則代表輕型貨車（Light truck）。緊隨其後的數字「205」表示輪胎在充氣且無負載狀態下的名義截面寬度，單位為毫米。

接下來的「70」為扁平比（Aspect ratio），代表輪胎截面高度佔截面寬度的百分比，即高度為寬度的70%。低扁平比輪胎（如45、50、55系列）以往主要應用於追求操控的高性能跑車，但近年為了提升車輛的外觀視覺效果，越來越多車款使用低扁平比輪胎並搭配大直徑輪圈。

規格中的字母「R」用以識別輪胎的內部結構，代表現代主流的輻射層（Radial）構造；若是傳統的斜交胎則會標註「D」（Diagonal Bias），帶束斜交胎則標註「B」（Belted bias）。最後的數字「15」則代表該輪胎所適配的輪圈直徑（Rim diameter），單位固定為英寸。

### 載重能力

輪胎的載重極限與氣壓配置擁有一套嚴格的國際標準體系。TRA制定了詳細的輪胎載重額定值與承載能力表，旨在為汽車製造商與消費者在選擇輪胎尺寸、負荷及充氣胎壓時，提供科學且合理的依據。為了促進全球貿易與工程標準的統一，TRA與歐洲輪胎輪輞技術組織（ETRTO）以及日本汽車輪胎製造廠協會（JATMA）等組織緊密協調。然而需要注意的是，由於各國組織對基準胎壓及結構補強的內部測試規範存在差異，歐洲或日本標準下的輪胎，其最大承載能力與同等尺寸的美規（P-metric）輪胎有時並非完全等同。

為了向駕駛者提供便於理解的性能指標，現代輪胎規格的末尾通常會附帶一組由數字與字母組合而成的「使用說明」（Service description），例如在規格「P225/60R15 90H」中的代號「90H」。其中的數字「90」代表輪胎的「載重指數」（Load index），這是一個經過標準化換算的對應代碼，用以標示該輪胎在最高安全胎壓下所能承受的最大重量。在更換或互換不同品牌的輪胎時，載重指數是評估安全適配性的重要法定依據。

### 速度等級

緊隨載重指數其後的英文字母「H」，則代表輪胎的「速度等級」（Speed rating）。這套速度分級編碼最初起源於歐洲的高速公路行駛需求，隨後被美國TRA及全球各大工業標準廣泛採納。速度等級由特定的字母（如 S、T、H、V、W、Y等）代表輪胎在規定承載負荷下，所允許持續行駛的最高安全時速，例如「Q」代表時速160公里（100英里），「S」代表時速180公里（112英里），「T」代表時速190公里（118英里），「H」代表時速210公里（130英里），「V」代表時速240公里（149英里）等。

## 輪胎結構

### 胎面

<image>

<image>

<image>

<image>

胎面（Tread）是輪胎結構中唯一與路面直接接觸的部位，而在特定瞬間與地面產生物理接觸的局部區域則稱為接地面積（Contact patch）。胎面由高厚度的天然橡膠、合成橡膠及多種化學複合材料配方調配而成，旨在提供優異抓地力的同時，兼顧耐磨性以延長使用壽命。因應不同的地形需求，普通道路輪胎的花紋系統由縱向的環向主溝槽（Circumferential grooves）、橫向槽溝（Slots）以及微細的細接縫（Sipes）交織而成；而專為鬆軟地形或雪地設計的輪胎，則採用由粗大凸塊（Lugs）與開闊空隙（Voids）組成的矩陣架構。

胎面花紋的幾何設計直接決定了輪胎的排水效能與噪音控制性能。主溝槽沿輪胎圓周方向延伸，主要負責在高速行駛時將地面的大量積水向後排出。而密佈於花紋塊上的細接縫，則在接觸地面時因形變張開，破壞並吸走殘留的微觀水膜，與橫向槽溝共同壓制水漂效應。此外，胎面與路面的高速摩擦是車輛噪音污染的主要來源，且音量隨車速線性遞增。為了抑制特定頻率的共振噪音，現代胎面設計會採用變節距（Pitch randomisation）花紋，即讓相鄰花紋塊的橫向槽溝之間保持不同的間距長度，將噪音能量分散至各個頻率，以達致聲音消減的效果。

不同用途的輪胎在空隙率（即溝槽面積佔總面積比例）的取捨上大相逕庭。當胎面與溝槽的面積比率愈高，意味著有更多橡膠能與乾燥路面接觸，摩擦力便愈大。一級方程式賽車所使用的全平滑胎便完全沒有溝槽，以追求極限的乾地牽引力；高性能跑車胎亦傾向採用極低的空隙率，並搭配抓地力極強但磨損極快的軟質橡膠配方。相反，泥雪胎（M&S）則配備更寬深的槽溝以撕咬泥濘；專業雪地胎的溝槽則更為寬大，其力學原理在於行駛時將鬆散的雪花捲入溝槽並壓實，利用嵌在胎紋內的雪塊與地面冰雪之間的剪切摩擦力，提升車輛在冰雪環境下的煞車與過彎穩定性。

各大工業標準均要求在輪胎的主溝槽底部設置內置的「磨損指示線」（Wear bars）。這些指示線是略微凸起於溝槽底部的橡膠塊。隨著輪胎長期使用，外部的花紋塊會逐漸磨損，當胎面花紋的高度降低至與這些磨損指示線完全齊平時，即代表輪胎已達致法定安全使用的極限。此時的剩餘胎紋深度通常僅為1.6毫米（約 0.063英寸），輪胎的排水與抓地性能將出現大幅下跌，必須立即更換以防發生危險。

現代汽車輪胎雖然多數採用無特定旋轉方向的對稱花紋，但部分高性能車款則會應用單方向與不對稱兩類特殊花紋設計。單方向輪胎具備嚴格的旋轉方向性，其胎面呈V字形對稱花紋，旨在順應車輪滾動方向將積水迅速向兩側破開排出，安裝時必須確保胎側的「Rotation」方向箭頭朝向車頭。不對稱輪胎則將胎面左右兩側設計為截然不同的功能區，胎側會分別標註「Outside」（朝外）或「Inside」（朝內）字樣。這種設計的力學原理在於汽車過彎時，重心外移會使外側胎肩承受極大的橫向負載與剪切力，因此外側胎面被設計為高剛性、高接地面積的大花紋塊以鞏固操控穩定性；而直線行駛或微幅轉向時負擔較輕的內側胎面，則密集佈置縱向與橫向排水溝槽，以提升雨天時的排水效能。

義大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli）研發的「P-Zero」技術，則是將上述兩種花紋特點整合於同一部車輛的配置。這套系統專為高馬力的後輪驅動跑車設計，其配置邏輯在於將排水效率極高、能精準破水的單方向輪胎安裝於負責導向的前軸，藉此在濕滑路面上維持卓越的轉向精準度並防止前輪發生水漂效應；而負責傳遞推進扭力的後軸，則裝配抓地面積更大、橫向剛性極佳的不對稱花紋輪胎，以確保車尾在極限加速與高速過彎時的抓地力。

在實際使用與保養維護方面，需嚴格遵循胎側的英文標記進行裝配。雖然在特殊性能調校下，前軸與後軸容許使用不同花紋甚至不同規格的輪胎，但安置於同一車軸的左右兩側車輪，則最好使用完全相同的花紋與磨損程度。若左右輪胎的抓地係數、排水速度或剛性出現明顯不對稱，將導致車輛在直線制動或高速行駛時產生嚴重的動態失衡與偏向，對行車安全構成重大隱患。

### 胎圈

胎圈（Tire bead）是輪胎與輪圈直接接觸並實施鎖定的區域，其核心構造是由高強度且不可延伸的鋼絲束所組成的胎圈鋼絲圈，外層則包裹著經特殊調配、具備高抗拉與抗變形能力的硬質橡膠。胎圈與輪圈的胎圈座之間採用精密的過盈配合；當輪胎充氣時，內部的強大氣壓會將胎圈緊緊推向輪圈凸緣，建立起一道氣密屏障以防止漏氣。同時，這種高張力的鎖定機制能產生巨大的摩擦力，確保車輛在極限加速、劇烈煞車或高速過彎時，輪胎不會與輪圈產生相對滑移或偏擺。

為了在極高負載下維持胎體的幾何形狀，胎圈內部設有胎圈三角膠（Apex），這是一種斷面呈三角形的高剛度橡膠填充物，其功能是在剛硬的鋼絲圈與柔軟的胎側之間，提供一個緩衝的剛度過渡區，從而提升下胎側的橫向剛性與操控穩定性。緊貼鋼絲圈並將其包覆在內的是胎圈包布層（Flipper），這層織物簾布能將鋼絲圈與胎體主簾布層牢固地交織在一起。

### 胎側

胎側（Sidewall）是輪胎結構中連接外部胎面與底部胎圈的側面區域。胎側以高柔韌性的橡膠為基礎，內部通常嵌有尼龍、聚酯纖維或細鋼絲組成的簾布層以提供抗拉強度。在傳統充氣輪胎中，胎側的主要力學功能是形成密閉空間以容納高壓空氣，車輛的垂直重量主要由內部氣壓所產生的張力所支撐，因此傳統輪胎在漏氣或爆胎時會迅速完全塌陷；然而，某些失壓續跑胎透過大幅加固胎側結構，使其在完全失去氣壓時仍能短暫支撐車身重量。

除此之外，胎側亦是輪胎標示技術規格與法規資訊的位置。各大輪胎製造商在生產時，均會在胎側模刻上各種消費者資訊標記，當中包括品牌商標、產品型號、政府強制規範的安全警告標籤，以及關乎適配性的尺寸規格、載重指數與速度等級。部分款式還會在胎側加入美學與裝飾元素，例如復古車款常見的白邊胎（Whitewalls）、紅線裝飾帶，或者是賽車與高性能車款上用作凸顯運動風格或品牌名稱的輪胎字樣。

### 簾布層

輪胎的內部骨架與氣密結構是由多層具備不同力學特性的複合材料層緊密結合而成。其中，胎體簾布層（Plies）是輪胎結構中最核心的骨架承重材料。它由高抗拉強度、低延伸率的紡織纖維（如聚酯、尼龍、人造絲）或高強度鋼絲簾線平行排列並嵌入橡膠中構成，整體由一側胎圈橫跨胎頂延伸至另一側胎圈。簾布層的主要功能承受由壓縮空氣產生的內部張力，防止橡膠結構在充氣及高負載下發生幾何膨脹，以維持輪胎的既定形狀。簾布層中簾線的排列走向與交錯角度，是劃分輻射層輪胎與斜交胎的主要技術依據.。

### 帶束層

帶束斜交胎和輻射層輪胎在胎體骨架與外部胎面之間，配置了由多層傾斜交叉的紡織纖維或高剛性鋼絲網組成的帶束層（Belts）。帶束層的主要功能在於大幅提升胎面區域的整體剛性，限制行駛時胎面花紋塊的局部形變，進而改善車輛的操控性能。同時，帶束層還能增強輪胎的抗衝擊與抗刺穿能力，保護底層脆弱的胎體簾布層免受路面尖銳物件的直接傷害。在胎肩這個剛度劇烈變化的邊緣區域，通常會在帶束層嵌入胎肩墊膠（Shoulder belt wedge）。這項組件能有效吸收並緩衝帶束層邊緣在高轉速下所產生的巨大剪切應力，防止因應力集中而導致胎面與胎體分層脫落。

### 氣密層

現今絕大多數汽車均採用無內胎輪胎（真空胎）設計，依靠胎內壁一層高氣密性、完全不含骨架纖維的氣密內襯層（Liner）來直接防止壓縮空氣洩漏，其材質通常選用氣密性極高的丁基橡膠或經鹵化改性的高分子聚合物（如氯化或溴化丁基橡膠）。這種高分子材料的分子間隙極小，能有效阻隔氣體分子的滲透，將壓縮空氣牢牢鎖定在輪胎內部，維持胎壓的長期穩定。

## 材料科學

現代充氣輪胎的製造材料主要由兩大核心範疇構成：一是作為骨架的複合簾線（Cords），二是將簾線完全包裹並形成胎面的彈性體（Elastomer）。

### 複合簾線

負責構建胎體簾布層與胎圈的簾線，是承受內部充氣張力的主要承載材料，其成分包括鋼絲，棉花或絲綢等天然纖維，以及尼龍或芳綸（Kevlar）等高強度合成纖維。由於金屬與橡膠的界面黏合度直接影響胎體壽命，鋼絲簾線表面會預先電鍍一層極薄的黃銅（Brass）；同時，橡膠配方中亦會加入間苯二酚與六甲基氧甲基蜜胺（HMMM）等化學添加劑，以化學鍵結提升橡膠與金屬之間的界面黏著力。

### 彈性體

輪胎彈性體的性能與耐久度，依賴其內部由十多種專門配方調配而成的橡膠複合物材料，當中高分子聚合物構成了整套配方的核心骨架，主要由天然橡膠或各類合成橡膠組成。為了使橡膠擁有足以抗衡路面衝擊的強度，配方中必須加入補強填料（Fillers），其中最普遍的是能顯著提升耐磨與抗拉強度的碳黑，以及可降低胎面滾動阻力的二氧化矽。為了滿足工廠加工與極端環境下的耐用需求，複合物中還必須混入多種功能性添加劑。例如以石油基潤滑油、松焦油、樹脂和蠟類充當軟化劑，以降低膠料黏度並提升未硫化生膠在成型工序中的表面自黏性。為了延緩輪胎在使用過程中的老化速度，配方中還會添加抗氧化劑、抗臭氧劑和保護蠟等，阻絕臭氧、氧氣及高熱對高分子主鏈的氧化降解。最後在橡膠硫化階段，必須藉助硫黃並協同促進劑與活化劑等硫化體系進行加熱催化，進而將生膠轉化為具備高強度、高回彈性且結構穩定的硫化橡膠。

在綠色交通的趨勢下，減少胎面彈性體的滾動阻力是降低車輛油耗的手段之一。統計顯示，乘用車約有5%至15%的燃油消耗用於克服輪胎的滾動阻力，而重型貨車的佔比則更高.。然而，降低滾動阻力與提升濕地牽引力之間，在傳統橡膠力學中存在著基於黏彈性的兩難權衡。橡膠材料的耗散因數程度通常以損耗角正切值（tan(δ)）來表示；低損耗角正切值能有效減少滾動時的內摩擦，進而降低滾動阻力，但高損耗角正切值卻是提升濕地抓地力的必要物理條件。這項性能權衡並非不可調和，因為兩者對應著不同的物理頻率。滾動阻力主要受低頻（約100赫茲）狀態下的損耗角正切值支配，而濕地抓地力則取決於高頻狀態下的損耗角正切值。在歷史上，由於高頻動態力學測試難度極高，工程界習慣以低溫（0℃）下的低頻損耗角正切值測量值來預測濕地抓地力，而以高溫（60℃）下的損耗角正切值作為評估低滾動阻力的直接指標。當前最新的材料科學研究發現，採用雙相補強填料（Dual-phase fillers）的複合材料，能打破低溫損耗角正切值與濕地抓地力之間的傳統線性相關性。通過深入研究水膜潤滑對橡膠表面微觀幾何接觸的影響，科學家已能開發出兼具高濕地抓地力與低滾動阻力的高性能胎面配方。

## 相關組件

輪胎的正常運作依賴一系列與之密切配合的關聯組件，主要包括承載輪胎的輪圈、以及用作充氣與維持氣密的氣門嘴。

### 輪圈

輪胎必須安裝於輪圈（Wheel）之上，輪圈的外緣兩側通常設有一體成型的凸緣（Rims），用以卡緊並固定輪胎的胎圈。現代汽車輪圈主要由沖壓焊接鋼板，或是鋁合金、鎂合金等輕量化合金複合材料製成。在充氣狀態下，胎體簾布層內的張力會均勻地向外拉扯整個胎圈；當車輛負荷壓向地面時，僅有緊貼接地面積正上方區域的簾線張力會出現局部鬆弛，其餘周圍的高張力簾線則共同發揮類似懸吊的力學效應，將輪圈穩固支撐在中央。在安裝時，技術人員需施加外力將輪胎胎圈強行壓入輪圈內外凸緣所形成的中央槽溝內，以達致緊密鎖定。

### 氣門嘴

氣門嘴（Valve stem）是向輪胎內部注入並密封壓縮空氣的專用通道，由金屬或橡膠管身與內置的單向氣閥（氣門芯）組合而成。民用汽車與絕大多數單車輪胎普遍採用美式氣門嘴（Schrader valve），而追求高氣壓與極限性能的專業公路單車則多採用法式氣門嘴（Presta valve）。在現代主流的無內胎輪胎系統中，氣門嘴會直接氣密安裝於輪圈的專用孔位上；而在傳統的有內胎系統中，氣門嘴則是一體成型於內胎表面。隨著汽車電子技術與法規的演進，現代乘用車已被強制要求配備胎壓偵測系統（TPMS），氣門嘴底端通常會直接整合一個電子感應模組，用以實時監測並傳輸胎壓與胎溫數據.。

## 維護保養

為了延長輪胎的使用壽命並確保行車安全，使用者需要定期對輪胎進行檢查和維護程序，包括正確充氣、定期調胎、車輪定位校正，以及針對商用車輪胎的胎面翻新技術。

### 充氣

輪胎充氣胎壓是決定充氣輪胎力學性能、胎面磨損特徵及車輛滾動阻力的重要因素之一。為了確保車輛在設計載重限制內安全行駛，汽車製造商會為每款車型制定精確的推薦冷胎壓（cold inflation pressure），乘用車的建議值通常介乎220至240千帕斯卡（約32至35磅力每平方英寸）。這項指導數據是由車廠根據底盤動態調校而定，並非輪胎側面所説明的最大氣壓上限（Maximum pressure rating）。車主應優先參照位於駕駛座B柱內側的車輛標籤貼紙或原廠使用說明書。當輪胎因行駛與地面摩擦而發熱時，胎內氣體分子受熱膨脹會使動態胎壓自然上升，因此所有標準規格均以車輛停駛至少三小時後的冷胎狀況為準；若在熱胎狀態下進行氣壓調整，則必須在冷胎基準值的基礎上適當調高補償值，切勿在熱胎時盲目洩壓。

胎壓大幅度的變化會直接改變輪胎與地面的接地面積幾何形狀。當輪胎嚴重充氣過度時，胎體會向外過度鼓起，使垂直負載過度集中於胎面中心，這不僅會加速中間胎面的異常偏磨，更會因為接地面積縮小而導致煞車制動距離大幅延長。相反，當輪胎充氣不足時，胎頂中央會因缺乏內部氣壓支撐而向內凹陷，車身重量將被迫由兩側胎肩承擔。這會導致輪胎的整體接地面積急劇增大，使滾動阻力與油耗暴增。在動態行駛中，欠壓還會導致胎側產生劇烈的頻繁屈曲形變，與地面產生的摩擦發熱無法及時耗散，在嚴重情況下會直接導致胎面橡膠脫落而引發爆胎。2008年巴拉克·歐巴馬在競選美國總統時，曾呼籲民眾「保持輪胎氣壓充足」（Keep your tires properly inflated），即督促車主將氣壓補足至原廠標準值，以糾正美國社會普遍存在的長期欠壓行駛引發的燃油浪費。

現代汽車已全面強制引入胎壓偵測系統（TPMS）。這套電子系統實時監測各個車輪的內部氣壓狀況，並在胎壓跌破安全預警下限時即時向駕駛者發出儀錶板警告。在技術架構上，胎壓監測主要分為兩大主流設計：直接式（Direct TPMS）與間接式（Indirect TPMS）。直接式系統是在氣門嘴底端裝配實體壓力傳感器，直接量度並以無線頻率發射胎內的絕對氣壓與溫度數據；間接式系統則不配置獨立傳感器，而是藉由防鎖死煞車系統（ABS）的輪速傳感器，監控各車輪在行駛中的相對旋轉速度，當某個輪胎因漏氣而導致氣壓下降時，其有效滾動半徑會隨之縮小，導致該輪在相同車速下的轉速異常加快，並由電子控制單元（ECU）進行演算和比較，實現間接的欠壓警示功能。

### 調胎

車輛在日常行駛過程中，由於前後軸的負重不同、驅動方式的差異以及轉向時的側向受力，輪胎在局部磨損後往往會呈現出不均勻的磨損特徵。以市場上主流的前輪驅動車款為例，前軸輪胎由於需要同時承擔傳遞引擎動力與引導車輛轉向的雙重重任，其磨損速度明顯高於後軸輪胎。調胎（Tire rotation）是指依照特定的里程週期，將輪胎在車身的不同位置進行對調（例如將前輪移至後軸，或採取交叉對調），旨在平衡四條輪胎的磨損速度，從而提升整套輪胎的總行駛里程和使用壽命.。

### 車輪定位

車輪定位（Wheel alignment）俗稱四輪定位，是一項針對車輛懸掛系統幾何角度的精準校正工序。當輪胎與輪圈裝配至車身後，其安裝角度可能會因長期的路面顛簸衝擊、橡膠襯套老化或更換零件而偏離基準值。一旦這些幾何角度出現偏差，輪胎在直線滾動時便會與地面產生持續的微幅橫向刮擦，導致胎面迅速出現不正常磨損或單邊偏磨等異常情況。四輪定位透過專業光學儀器，檢測並將懸掛系統的外傾角、後傾角以及前束角重新調節至原廠規定的標準規格內，以確保輪胎滾動方向與車輛實際前進軌跡完全平行。

## 主要輪胎製造商

### 日本

- Bridgestone 普利司通
- Sumitomo 住友橡膠
- Yokohama 橫濱橡膠
- Toyo / Nitto 東洋輪胎

### 英國

- Dunlop 登祿普輪胎：日本住友橡膠擁有其亞洲（除印度、馬來西亞、新加坡、汶萊外）、歐洲、北美洲、大洋洲市場的商標所有權，以及營運該商標所需之一切無形資產。

### 法國

- Michelin 米其林輪胎

### 德國

- Continental Tire 大陸集團馬牌輪胎

### 美國

- Goodyear 固特異

### 義大利

- Pirelli 倍耐力

### 南韓

- Kumho 錦湖輪胎
- Hankook 韓泰輪胎
- NEXEN 耐克森輪胎

### 臺灣

- Cheng Shin / Maxxis 正新輪胎
- DURO 華豐橡膠
- Federal 泰豐輪胎
- Fu-Chian 富強輪胎
- Gumonder 固滿德輪胎
- Kenda 建大輪胎
- Nankang 南港輪胎
- Unilli 優耐立輪胎

### 中國大陸

- Hangzhou Zhongce 杭州中策橡膠
- AEOLUS TYRE 風神輪胎
- Double Coin 雙錢輪胎
- Fullrun Tyre 福臨輪胎
- Guizhou Tyre 貴州輪胎
- Triangle Tyre 三角輪胎
- Sentury Tire 青島森麒麟輪胎
- Linglong Tire 玲瓏輪胎

## 參考文獻

- 《輪胎力學與熱學》，張士齊著，化學工業出版社，1988年，ISBN 978-7-5025-0129-7。
- 《現代汽車輪胎技術》，莊繼德著，北京理工大學出版社，2001年，ISBN 978-7-81045-781-1。
- 《現代輪胎結構設計》，辛振祥著，化學工業出版社，2011年，ISBN 978-7-122-12107-3。